Kunpr: Die elektromagnet. Drehung der Polarisationsebene des Lichtes. 765 
anderes Metall in spiegelnder, beliebig dünner Schicht niederzuschlagen. 
Das Platin absorbirt alle Farben ziemlich gleichmässig. 
Ich habe Eisen nach dem Verfahren von VARRENTRAPP' nieder- 
geschlagen; Cobalt und Nickel aus schwefelsaurem Cobalt- und Nickel- 
oxydul- Ammoniak. Die Concentration der Lösungen muss je nach 
der Dieke, die man den Schichten geben will, gewählt werden, 
ebenso die Stromdichte. Einzelne der Eisen- und Nickelspiegel habe 
ich dann noch wieder mit spiegelnden Schichten von Gold. Silber 
oder Kupfer überzogen. Die Metallschichten kann man leieht so dünn 
erhalten, dass dieselben und das Platin zusammen noch durchsichtig sind. 
Einfallendes weisses Licht ist nach dem Durchgang durch Eisen 
braun, durch Cohalt grau, durch Nickel grau mit einem Stich ins 
Blaue. Die Oberflächen der niedergeschlagenen Schichten sind gewöhn- 
lich sehr gut spiegelnd; doch scheint die physikalische Beschaffenheit 
verschiedener Spiegel ziemlich variabel zu sein. Vielleicht werden 
die Metalle in einzelnen Fällen krystallinisch ausgeschieden. Schneidet 
man aus einem Eisenspiegel einen länglichen Streifen, so kann man 
denselben leicht durch Streichen mit einem Magneten zu einem per- 
manenten Magneten machen. Die Üoereitifkraft des galvanisch nieder- 
geschlagenen Eisens ist, wie bekannt, ziemlich erheblich. 
Man kann also einen durchsichtigen permanenten Eisenmagneten 
und ebenso durchsichtige Magnete von Cobalt und Nickel herstellen. 
An einen Coconfaden aufgehängt stellen sich diese durchsichtigen 
Magnete unter dem Einfluss des Erdmagnetismus ganz gut in den 
magnetischen Meridian. 
Ich hoffe mich mit dem Verhalten dieser sehr dünnen durch- 
sichtigen Magnete später noch weiter beschäftigen zu können. 
2. 
Drehung der Polarisationsebene beim Durchgang des Lichtes 
dureh Eisen, Cobalt und Nickel. 
Für die Versuche wurde ein Runnkorrr’scher Elektromagnet be- 
kannter Construction benutzt. Die mit dem Draht umwickelten Eisen- 
kerne waren mit conischen, vorn abgerundeten, durchbohrten Pol- 
stücken versehen. Diese Pole wurden auf etwa 4”" einander genähert. 
Den Strom lieferte eine Gramme’sche Maschine. Die Intensität des- 
selben betrug ungefähr ı6 Ampere. Die zu untersuchenden mit dem 
Metallüberzug versehenen Glasplatten wurden mit einem passenden 
Halter, der horizontale und verticale Verschiebung und Drehung 
! Musperarr's Chemie. Bd. II. S. ı200. 
